214 
recomendado la calcinación de los residuos de las evapora- 
ciones á sequedad, cuando se ensayan minerales y producios 
metalúrgicos que contienen mucho hierro. 
3.° Cobres grises de las minas Consoladora y Nena (véase 
ejemplo núm. 14). Calcinados préviamente y ensayados según 
queda expuesto en el número correspondiente, se repitieron 
las pruebas, disolviendo 1 gramo de cada uno, sin calcinar, 
en 10 centímetros cúbicos de agua, 20 de ácido nítrico, o de 
ácido clorohídrico y 4 de sulfúrico. Se evaporaron á seque- 
dad en baño de arena, se calcinaron los residuos, se redisol- 
vieron en agua hasta formar el volúmen de 200 centímetros 
cúbicos, y agregando 20 de ácido nítrico, se pusieron las di- 
soluciones á la corriente de 3 elementos. En 40 horas dieron 
los mismos resultados, con cortísima diferencia, que se ano- 
tan en el ejemplo núm. 14. 
Separación cuantitativa del azogue y del cobre. 
Para separar el cobre y el azogue en un mineral que con- 
tenga ambos metales, puede seguirse el método siguiente: 
Se calcinan 2 gramos en una capsulita de porcelana, 
como se explicó en la electrólisis del cobre, para desprender 
el azufre, arsénico y demás cuerpos volátiles, y entre ellos el 
sulfuro ú otro compuesto de mercurio contenido en el mine- 
ral. El residuo de la calcinación se disuelve en 12 centíme- 
tros cúbicos de agua, 12 de ácido nítrico, 2 de sulfúrico y 1 
de ácido clorohídrico, si es muy rico en cobre, ó en la mitad 
de estos ácidos, si su riqueza no pasa de 30 por 100. Si 
contiene mucho hierro ó alguna plata, se evapora la disolu- 
ción á sequedad, se calcina, se disuelve en agua y se filtra, 
lavando hasta completar los 200 centímetros cúbicos, y aña- 
diendo los 20 de ácido nítrico normal. Esta disolución se so- 
mete á la acción de la corriente, y se determina el cobre como 
queda explicado. Si no contuviera el mineral mucho hierro ni 
plata, se le disuelve después de calcinado, y, sin evaporar 
á sequedad, se filtra y se lava en la forma descrita. 
